SUR VHIST. NATURELLE ET LES ARTS. 71 



culvre )aune qui entre dans certe compofirion , fert a la rendre moins 

 dure & par conlequenC moins cafTanre. Une petite quanrite d'argent 

 rendra Ic metal plus blanc ; mais ll Ton en met trop , il fera fujet a ecre 

 poreux. 



Apres avoir parle, d'une maniere afTez etendue, de tout ce qui eft 

 relatit a la compofirion du metal , ce qui eft afTurement un article 

 effentiel , je vais traiter de ce qui concetne la fonte. 



Maniere de jetcer en fonte le Miroir. 



Le fable le plus propre pour jetter ce metal , & meme tons les autres , 

 eft un fable fin qui fe trouve nacurellement mele avec de I'argile; mais 

 qui n'en contient qu'autant qu'il en faut pour que fes parties adherent 

 entr'elles, lorfqu'il eft fuffifaniment humedie. S'il y a trop d'argile dans 

 le fable , le metal jaillira infailliblement de tous cotes , & quelquefois 

 au grand danger de celui qui opere. Au contraire, fi le fable ne contient 

 pas une quantite fuffifante d'argile, il ne reftera pas dans les chaftis, ou 

 ne prendra pas la forme du modele. Le meilleut fable que je connoiile 

 pour jetter en fonte des miroirs eft le fable commun de Highgaee ,pjcs 

 de Londres, lequel eft generalement employe par les fondeurs de cette 

 ville. On ne doit le mouiller que trcs-peu ; mais le bien battre fans le 

 rendre trop dur. Les chaftis feront, au moins, de deux pouces plus larges 

 que le miroir qu'on veut y couler; car ft le fable n'a pas une bonne 

 epailfeur tout autour du miroir , il fe deftechera inegalement par la 

 chaleur du metal , ce qui occafionnera des gercures par lefquelles la 

 matiere fortira des chaftis. II feroit plus a propos de faire le modele en 

 cuivre jaune ou en etain dur que de le faire en bois , foit parce qu'uti 

 modele de metal fe depouiilera mieux du fable, foit parce qu'il ne fe 

 dejettera point. Le modele doit etre un peu plus large & un peu plus 

 epais que le miroir , attendu que la matiere en fortant de la fonte eft 

 toujours un pcu moindre que le modele ;ce qui provient de la petite 

 contradion qu'elle eprouve en fe refroidiiranr. Comme ma compofition 

 eft, fans contredit , la plus dure & la plus caftanre de routes les compo- 

 Ctions connues jufqu'a prefent, aufti eft-elle la plus difficile a jetter. La 

 inethode ordinaire n'cft ici d'aucun ufage, & ce n'a ete qu'apres beau- 

 coup de rems que j'ai trouve un moyen sur &: infailhble de jetter des 

 miroirs dont la furface fut fans detaut : I'humidite du fable les tait fendre 

 ordinairement lorfqu'ils fe refroidiftent. La feule bonne maniere de les 

 jetter eft la face en-bas. Le jet ou I'ouverrure par laquelle on coulera 

 la .matiere doit eire fur le deniere du miroir, &: repondre precifement a 

 fon boTtl ; la iargeur de cette ouvemire, a I'endroir qui rcurhe le nvroir, 

 doir erre egale, au moins , au demi-dianietre du miroir, & fon epailfeur 

 a la a;oi"tie de celie de ce nieme miroir. La partie fuperiei.'e du j-r doic 

 Cbnccnii autant & meme plus de matiete que le niuoii n'en contient. 



